Vereinszeitung. 109 



Bad zur galvanischen Versilberung und Flüssigkeit zum 

 Versilbern der Glasspiegel. 



Masse empfiehlt folgendes Bad für galvanische Versilberung: 

 ;Man nimmt 690 Grm. Citronensäiire, löst sie in dem doppelten Ge- 

 wichte warmen Wassers auf und sättigt sie mit 320 Grm. Kalk. 

 Andererseits löst man 294 Grm. Bittersalz ebenfalls in dem doppel- 

 ten Gewichte Wasser. Diese beiden Lösungen werden zusammen- 

 gemischt, wobei schwefelsaurer Kalk und citronensaure Talkerde 

 entstehen. Man filtrirt die Lösung der letzteren von dem schwefel- 

 sauren Kalk ab und verdampft sie in einer Porcellanschale bis 

 auf 1/3 des ursprünglichen Volums. Nach dem Erkalten fügt man 

 der Flüssigkeit Ammoniak hinzu, so dass sie hinreichend alkalisch 

 wird, um das zuzusetzende Silberoxyd aufzulösen. Das Versilberungs- 

 bad erhält man nun, indem man 100 Grm. frisch gefälltes iSilber- 

 oxyd mit 1 Kilogrm. der auf so eben angegebene Art bereiteten 

 ammoniakalischcn citronensauren Talkerde, die man vorher mit 

 3 Liter Wasser vermischt hat, übergiesst. Nachdem das Silberoxyd 

 eich aufgelöst hat, erhitzt mau das Bad, um den Ueberschuss des 

 Ammoniaks guszutreiben und die Flüssigkeit neutral zu erhalten. 

 Man vermischt dieselbe sodann mit dem doppelten Volum Wasser, 

 worauf sie sofort angewendet werden kann, am besten aber erst 

 24 Stunden lang aufbewahrt wird : sie versilbert sehr schnell und 

 erfordert nur einen sehr schwachen Strom. 



Delamotte und Pron de Maisonfort theilen folgendes 

 Verfahren niit, (welches eigentlich von Vohl in Bonn herrührt) 

 auf Glas eine sehr schön weisse spiegelnde Silberschicht zu erhal- 

 ten, und empfehlen dasselbe zum Belegen der Spiegel. Man kann 

 die Silberschicht beliebig dünn oder dicker machen, für Spiegel 

 ist es aber vortheilhaft, nur eine sehr dünne Silberschicht entste- 

 hen zu lassen und dieselbe sodann auf galvanischem Wege mit- 

 telst des vorstehenden, von Masse angegebenen Bades zu ver- 

 stärken. 



Um 2000 C.C. der Versilberungsflüssigkeit darzustellen, nimmt 

 man^OOC.C. destillirtes Wasser, welches man in ein mehr hohes 

 als weites Glasgefäss giesst. bringt 20 Grm. trockne Schiessbaum- 

 wolle hinein und fügt zugleich 100 Grm. kaustisches Kali oder 

 Natron hinzu. Letzteres löst sich unter Erhitzung in dem Wasser 

 auf und bewirkt, dass auch die Schiessbaumwolle sich auflöst, was 

 man durch L'rnrüliren mit einem Glasstabe befördert. Die Flüssig- 

 keit erwärmt sich bedeutend, entwickelt Ammoniak und nimmt erst 

 eine gelbliche, zuletzt eine braune Farbe an. Man lässt sie erkal- 

 ten und verdünnt .•<ie mit destillirtem Wasser, so dass sie auf das 

 Volum von 100<J C.C. gebracht wird, wobei die Farbe braunroth 

 wird. 



Man giesst andererseits zu 120 C.C. einer Lösung von salpeter- 

 eaurem Silberoxyd, welche aus 100 Grm. dieses Salzes und 200 C.C. 

 destillirten Wassers bereitet wurde, 120 C.C. Ammoniak von 25". 

 Der dabei zuerst entstehende Niederschlag löst sich in dem Ueber- 

 Bchusse des Ammoniaks wieder auf und man erhält bei nachherigem 

 Erwärmen eine klare Flüssigkeit. 



Diese P'lüssigkeit giesst man nach dem Erkalten zu der durch 

 Auflösen von Schiessbaumwolle dargestellten Flüssigkeit. Die; Mi- 

 ßciiung nimmt sofort eine schwarze Farbe an, indem schon eine 

 Keduction von Silber eintritt. Man rührt sie tüchtig um und lässt 



